표 2 에서 항복 강도 값 은 IPC - TM - 650 2 . 4 . 18 의 방법 을 통해 실시 예 및 비교 실시 예 로부터 수득 하 였 다 . 각각 의 실시 예 및 비교 실시 예 에 대한 전착 된 구리 호일 을 절단 하 여 100 mm x 12 . 7 mm ( 길 이 x 너비 ) 의 크기 를 갖 는 시험 샘플 을 수득 하 고 , 시험 샘플 을 실온 ( 약 25 ℃) 에서 Shimadzu Corporation 에서 제조 한 모델 AG - I 시험기 를 사용 하 여 척 거리 50 mm 및 크로스 헤드 속도 50 mm / 분 의 조건 하 에 측정 하 였 다 . 인가 된 힘 이 0 . 075 kg 을 초과 한 후 에 측정 기록 이 시작 되 었 다 . 도 4 를 참조 로 하 여 전술 한 바 와 유사 한 변형률 과 응력 의 관계 곡선 에서 변형 률 이 0 . 5 %( = 0 . 005 ) 인 지점 에서 Y 축 ( 응력 ) 에 평행 한 직선 을 그려 항복 강도 ( 0 . 5 % EUL ) 를 구하 였 다 .